2)

Le chapitre 2 est modifié comme suit: a) Le texte des méthodes particulières — tableau récapitulatif est remplacé par le texte suivant: «2. MÉTHODES PARTICULIÈRES — TABLEAU RÉCAPITULATIF Méthodes Champ d'application Réactif Composant soluble Composant insoluble No 1 Acétate Certaines autres fibres Acétone No 2 Certaines fibres protéiniques Certaines autres fibres Hypochlorite No 3 Viscose, cupro ou certains types de modal Coton ou élastoléfine Acide formique et chlorure de zinc No 4 Polyamide ou nylon Certaines autres fibres Acide formique à 80 % No 5 Acétate Triacétate ou élastoléfine Alcool Benzylique No 6 Triacétate ou polylactide Certaines autres fibres Dichlorométhane No 7 Certaines fibres cellulosiques Polyester, élastomultiester ou élastoléfine Acide sulfurique à 75 % No 8 Acryliques, certains modacryliques ou certaines chlorofibres Certaines autres fibres Dimethylformamide No 9 Certaines chlorofibres Certaines autres fibres Sulfure de carbone/acétone, 55,5/44,5 No 10 Acétate Certaines chlorofibres ou élastoléfine Acide acétique glacial No 11 Soie Laine, poils ou élastoléfine Acide sulfurique à 75 % No 12 Jute Certaines fibres d'origine animale Méthode par dosage de l'azote No 13 Polypropylène Certaines autres fibres Xylène No 14 Certaines autres fibres Chlorofibres (à base d'homopolymères de chlorure de vinyle) ou élastoléfine Acide sulfurique concentré No 15 Chlorofibres, certains modacryliques, certains élasthannes, acétate, triacétate Certaines autres fibres Cyclohexanone» b) Méthode no 1, paragraphe 1, point 2), le texte est remplacé par le texte suivant: «2) laine (1), poils d'animaux (2 et 3), soie (4), coton (5), lin (7), chanvre (8), jute (9), abaca (10), alfa (11), coco (12), genêt (13), ramie (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), protéinique (23), viscose (25), acrylique (26), polyamide ou nylon (30), polyester (34) élastomultiester (45) et élastoléfine (46). Il est bien certain que cette méthode ne s'applique pas à l'acétate désacétylé en surface.» c) Méthode no 2, paragraphe 1, point 2), le texte est remplacé par le texte suivant: «2) coton (5), cupro (21), viscose (25), acrylique (26), chlorofibre (27), polyamide ou nylon (30), polyester (34), polypropylène (36), élasthanne (42), verre textile (43) élastomultiester (45) et élastoléfine (46). Si différentes fibres protéiniques sont présentes, la méthode en fournit leur quantité globale, mais non leur pourcentage individuel.» d) Méthode no 3, paragraphe 1, point 2), le texte est remplacé par le texte suivant: «2) coton (5) et élastoléfine (46).» e) Méthode no 3, paragraphe 5, le texte est remplacé par le texte suivant: «5. CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS Calculer les résultats de la façon décrite dans les généralités. La valeur de “d” est de 1,02 pour le coton et de 1,00 pour l'élastoléfine.» f) Méthode no 4, paragraphe 1, point 2), le texte est remplacé par le texte suivant: «2) laine (1), poils d'animaux (2 et 3), coton (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), acrylique (26), chlorofibre (27), polyester (34), polypropylène (36), verre textile (43), élastomultiester (45) et élastoléfine (46). Comme indiqué ci-dessus, cette méthode est applicable aux mélanges contenant de la laine, mais, quand la proportion de cette dernière est supérieure à 25 %, on devra appliquer la méthode no 2 (dissolution de la laine dans la solution d'hypochlorite de sodium alcalin).» g) Méthode no 5, paragraphe 1, le texte est remplacé par le texte suivant: «1. CHAMP D'APPLICATION La méthode s'applique, après élimination des matières non fibreuses, aux mélanges binaires de: — acétate (19) avec — triacétate (24) et élastoléfine (46).» h) La méthode no 6 est modifiée comme suit: i) Paragraphe 1, point 2), le texte est remplacé par le texte suivant: «2) laine (1), poils d'animaux (2 et 3), soie (4), coton (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), acrylique (26), polyamide ou nylon (30), polyester (34), verre textile (43), élastomultiester (45) et élastoléfine (46). Note Les fibres de triacétate partiellement saponifiées par un apprêt spécial cessent d'être complètement solubles dans le réactif. Dans ce cas, la méthode n'est pas applicable.» ii) Paragraphe 5, le texte est remplacé par le texte suivant: «5. CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS Calculer les résultats de la façon décrite dans les généralités. La valeur de “d” est de 1,00, sauf pour le polyester, l'élastomultiester et l'élastoléfine, pour lesquels la valeur de “d” est de 1,01.» i) Méthode no 7, paragraphe 1, point 2), le texte est remplacé par le texte suivant: «2) polyester (34), élastomultiester (45) et élastoléfine (46).» j) Méthode no 8, paragraphe 1, point 2), le texte est remplacé par le texte suivant: «2) laine (1), poils d'animaux (2 et 3), soie (4), coton (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), polyamide ou nylon (30), polyester (34), élastomultiester (45) et élastoléfine (46). Elle s'applique également aux acryliques et à certains modacryliques traités au moyen de colorants prémétallisés, mais non à ceux traités au moyen de colorants chromatables.» k) Méthode no 10, paragraphe 1, point 2), le texte est remplacé par le texte suivant: «2) certaines chlorofibres (27), à savoir le polychlorure de vinyle, surchloré ou non, et l'élastoléfine (46).» l) La méthode no 11 est modifiée comme suit: i) Paragraphe 1, point 2), le texte est remplacé par le texte suivant: «2) laine (1), poils d'animaux (2 et 3) et élastoléfine (46).» ii) Paragraphe 5, le texte est remplacé par le texte suivant: «5. CALCUL ET EXPRESSION DES RÉSULTATS Calculer les résultats de la façon décrite dans les généralités. La valeur de “d” est de 0,985 pour la laine et 1,00 pour l'élastoléfine.» m) La méthode no 14 est modifiée comme suit: i) Paragraphe 1, point 1), le texte est remplacé par le texte suivant: «1) chlorofibres (27) à base d'homopolymères de chlorure vinyle (surchloré ou non), élastoléfine (46) avec» ii) Paragraphe 2, le texte est remplacé par le texte suivant: «2. PRINCIPE Les fibres mentionnées au paragraphe 1, point 2), sont éliminées d'une masse connue du mélange à l'état sec par dissolution dans l'acide sulfurique concentré (d 20 = 1,84 g/ml). Le résidu, constitué de la chlorofibre ou de l'élastoléfine, est recueilli, lavé, séché et pesé; sa masse, corrigée si nécessaire, est exprimée en pourcentage de la masse du mélange à l'état sec. La proportion des seconds constituants est obtenue par différence.»